Palladium hydride
ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಲೋಹದ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ಫಟಿಕ ಜಾಲರಿಯೊಳಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ PdHx ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂನ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳು ಎರಡು ಸ್ಫಟಿಕದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, α ಮತ್ತು β (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ α 'ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಶುದ್ಧ α-ಹಂತವು x <0.017 ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶುದ್ಧ β-ಹಂತವನ್ನು x> 0.58 ಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಂತರ x ಮೌಲ್ಯಗಳು α-β ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಶೀತ ಸಮ್ಮಿಳನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು "ಹಿಸುಕಬಹುದು" ಎಂಬ ಊಹೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1866 ರಲ್ಲಿ ಟಿ. ಗ್ರಹಾಂ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು 1939 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಗ್ರಹಾಂ ಅವರು PdH0.75 ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಜಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು H2 ಅಣುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ತೆರಪಿನ ಸ್ಥಾನವು ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅಂದರೆ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Pdಯಲ್ಲಿ H ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಎಟಿಎಂ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಪಿ. ಡಿ. ಯನ್ನು ಎಚ್2 ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಚ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು x ~ 0.7 ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು Hನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, Hನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು x> 0.75ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, Pd ಯಿಂದ H ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗವು ಅನಿಲ ಹಂತದಿಂದ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿ. ಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಚ್2ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. H2 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, H ಅನ್ನು Pd ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒತ್ತಡ ಕೋಶವನ್ನು ದ್ರವ ಎನ್2 ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ (77 ಕೆ) ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯು [H]/[Pd] = 0.97 ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಘನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನ ಇದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಿ-ನಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ ~ 0.95 ರ ಎಚ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಇದನ್ನು 50 ರಿಂದ 150 mA/cm3 ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ 0.1n-H2SO4 ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲೋಡಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ~ 190 ಕೆ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, x ~ 1 ರ ಎಚ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಯಾನು ಅಳವಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. H ಅಯಾನುಗಳನ್ನು Pdಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೊದಲು, Pd ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು Hನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು H2 ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂತರದ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲುಪಿದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸುಮಾರು x ~ 0.7 ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಅಳವಡಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು 77 ಕೆ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. PdHxನಲ್ಲಿ Hನ ಅಳವಡಿಕೆಯು 4 K ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. H ಅಯಾನುಗಳು H2 +-ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಿಡಿ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಪಕವಾಗಿ "ಲೋಹದ ಸ್ಪಾಂಜ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಶಃ ಲೋಹದ ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಬಾರದು) ಏಕೆಂದರೆ ಇದು "ಸ್ಪಾಂಜ್ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ" ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುತ್ತುವರಿದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ), ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ 900 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಲೋಹದ-ಹೈಡ್ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಚಕ್ರಗಳವರೆಗೆ ಮರುಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಶೇಖರಣೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಗಾತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇವೆರಡೂ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಮುಖ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘನ (ಎಫ್. ಸಿ. ಸಿ, ರಾಕ್ಸಾಲ್ಟ್) ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಲೋಹದಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. PdH0.02 ವರೆಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಜಾಲರಿಯು 388.9 ಪಿ. ಎಂ. ನಿಂದ 389.5 ಪಿ. ಎಂ. ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹಂತವು 402.5 ಪಿಎಂನ ಜಾಲರಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಹಂತವು ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ PdH0.58 ಸಂಯೋಜನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಲೋಹದ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ (ಎಫ್. ಸಿ. ಸಿ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತದೆ). ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿತಿಯು PdH0.7 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯ ರಂಧ್ರಗಳು ಆವೃತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. x = 1 ಅನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯ ಅಂತರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲದು, ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಜಾಲರಿಯ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಲೋಹದ ವಾಹಕತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸುಮಾರು PdH0.5 ಘನವು ಅರೆವಾಹಕವಾಗುವವರೆಗೆ. ಬೃಹತ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಈ ರಚನೆಯು ವೇಗವರ್ಧಕ ಪಿ. ಡಿ. ಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪಿ. ಡಿ. ಯು <ಐ. ಡಿ. 1> ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂನ ಕಣಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಈ ಸಣ್ಣ ಪಿ. ಡಿ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಜಲಜನಕವು ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳು ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಫೋನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಡಿಎಚ್ (ಆಕ್ಟ್) ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಪಿಡಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿ. ಡಿ. ಎಚ್. ನ ಬಂಧದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾದ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಪಿ. ಡಿ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫರ್ಮಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಖಾಲಿ ಪಿ. ಡಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಎಚ್. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನ ಪಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ H ಪರಮಾಣುವಿನ ಶಕ್ತಿಯು Pd ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ p-ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫರ್ಮಿ-ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೈಡ್ರೈಡ್ ರಚನೆಯು ಡಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ಫರ್ಮಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಿದ ಪಿ-ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ಅಂಚನ್ನು' ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಿಡಿಎಚ್ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, x = 1 ಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. (ಶುದ್ಧ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ). ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಸಮೃದ್ಧ (x ~ 1), ನಾನ್ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (273 ಕೆ ವರೆಗೆ) ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಾಪಮಾನದ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರ ಅನೇಕ ಹೈಡ್ರೈಡ್-ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 102 ಜಿಪಿಎ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಹೈಡ್ರೈಡ್-ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Hನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ PdHxನ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು PdHxನ β-ಹಂತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. PdHನ α-ಹಂತವು Pdಯಂತೆಯೇ ಫೆರ್ಮಿ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ α-ಹಂತವು ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಡಿಎಚ್ಎಕ್ಸ್ನ β-ಹಂತವು ಡಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತುಂಬುವ ಎಸ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, α-β ಮಿಶ್ರಣದ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ H ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶುದ್ಧ Pd ಯ ಸ್ಪಿನ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಾಖ ಗುಣಾಂಕ γ. ಈ ಗುಣಾಂಕವು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಪಿ. ಡಿ. ಗೆ ಶಾಖದ ಗುಣಾಂಕವು 9.5 mJ (mol * K2) ಆಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಪಿ. ಡಿ. ಗೆ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಶಾಖದ ಗುಣಾಂಕವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. x = 0.83 ರಿಂದ x = 0.88 γ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕೇವಲ Pd ಗಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಝಿಮ್ಮರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು x = 0.96 ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಶಾಖದ ಗುಣಾಂಕ γ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಪಿ. ಡಿ. ಎಚ್. ನ ಸ್ಥೂಲದರ್ಶಕ ರಚನೆಯ ಅಸಮರೂಪತೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು. x ನ ಈ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ γ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯು x ~ 0.72 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನವು 9 ಕೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು x = 1 ರ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪಿ. ಡಿ. ಎಚ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಟಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್-ಫೋನಾನ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕ λನಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಫೋನಾನ್ ವರ್ಣಪಟಲದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಮೈ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುವಿನ ವಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುರಂಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಯೋಗಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ದದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾವಾಗಿ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಆಧಾರಿತ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ವಿಭಜಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶುದ್ಧ ಅನಿಲವು ತೆಳುವಾದ ಗೋಡೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ-ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋಟಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಟೆರಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಮೂಲಕ ಬರುವ ಅನಿಲವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಟಾ ಹಂತದ ರಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಜಾಲರಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಪೊರೆಯ ವಿರೂಪ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು 300 °C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಳಕೆಯೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ H2-ಅಣುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. 2009ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 1 ಬಾರಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುಗಳು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಬಳಸಿದ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಹಂತವು ಶುದ್ಧ β-ಹಂತವಾಗಿರುವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ (1 ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದರರ್ಥ ಸುಮಾರು 160 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ), β-ಮತ್ತು α-ಹಂತಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ α-ಹಂತವಿರುವ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ (ಇಲ್ಲಿ α-ಹಂತವು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ಘನ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ). ಈ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್/ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಡೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುಗಳ ಹರಿವು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಾವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ದರ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ದರವು () ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ದರವನ್ನು ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮಾನಿಯನ್ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ. (*) ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಿದೆ, ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು (*) ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಪ್ರಯೋಗದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಳಗೆ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬಂಧವು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗಿನ ಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂಗಿಂತ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗೆ ಸವಿಯುವಿಕೆಯ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗೆ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂಗಿಂತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಖವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಚ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಮತೋಲನ ಮೇಲ್ಮೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್-ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ. ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ. ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂವೇದಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳು